35;! Cenni sur.i.\ Storia eTeoiua dell' Amalgamazione ec. 



satc già per mezzo di ripetuta auiali;;ainazione ; ma restaron 

 «[ueste senz'uso maucandone ogni profitto. 



Nella cavità di ciascuno degli indicati morta] sono 4^ 

 libbre di mercurio, sul quale con suflicieute quantità d'acqua 

 si pongono da loo a i5o libbre di terre auriargentifere . Il 

 già indicato cilindro di ferro volgendosi sul propiio asse oriz- 

 zontale, mentre questo è coiidotto in giro da un palo di fer- 

 ro verticale, spinge avanti di sé il mercurio senza dividerlo, 

 come lo fanno le macini a strascico, o soifrega mento; e men- 

 tre preme su quello le terre, chiama sotto di sé ogni mole- 

 cola di queste e le tritura, rendendo il tutto impalpabile co- 

 me la fina poltiglia da dar lustro agli specchi. Pochi momen- 

 ti di un solo uomo, che altre iucumbenze compie nella gior- 

 nata, bastano per visitare ( al cader del sole ) se in buon or- 

 dine agisca il meccanismo, cavarne la tenuissima poltiglia, 

 resultato delle 24 ore di azione, e rinnovare altrettanta terra. 

 Quella poltiglia si pone in un trogolo ad asciugare, per torna- 

 re ancora due volte a girar col mercurio negli indicati morta] . 



Niuna giunta di sale comune, o altro, si trovò necessa- 

 ria a tali terre; e se sali metallici siano casualmente con es- 

 se , il cilindro di ferro macinante offre quanto occorra per 

 decomporli completamente. I resultati dell' affineria che piom- 

 bo, e rame contengono, si trattano per mezzo della fusione. 



Nel primo sperimento, fatto col meccanismo posto in mo- 

 to da un giumento , e che durò 3c giorni , si amalgamarono 

 triplicatamente con sei morta] contenenti 24° libbre di mer-^ 

 curio, 6000 libbre ( che vuol dire 18000 ) di ceneri, vasi, 

 spazzature, e terre di cementazione previo un saggio del con- 

 tenuto loro per via secca, dal quale resultava che contene- 

 vano un poco più di tre once di metallo fino per cento lib- 

 bre . Se ne ottennero 36 palle d'amalgama del peso di libbre 

 140 che dettero alla distillazione libbre 19 di metallo fino, 

 composto di libbre 1 ,^.,(), 11 oro a 2.^ carati, e libbre 14, 

 5, IO argento a 11 e 2,1 . Ciò che di metallo nobile restò in 

 quelle terre dopo la triplice amalgamazioue , era cosa trascu- 

 rabile 



